G 30: 2023
1

配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格

水道配水用ポリエチレン管メカニカル継手

PTC

G 30：2023(抜粋)
Mechanical-joint compression fittings made of metal for use withhigher performance polyethylene(HPPE)pipes for water supply
序文

この規格は，配水用ポリエチレンパイプシステム協会の規格(団体規格)である。
この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。

1

適用範囲
この規格は，JWWA K 144 ，PTC K 03 に規定する水道配水用ポリエチレン管（以下，管という。）の接合に用いる金属製のメカニカル継手（以下，継手という。
）について規定する。
2

引用規格
次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうち，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。
）を適用する。

3

JWWA G 112

水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装

JWWA G 114

水道用ダクタイル鋳鉄異形管

JWWA K 144

水道配水用ポリエチレン管

JWWA K 156

水道施設用ゴム材料

JWWA Z 100

水道用品表示記号

JWWA Z 108

水道用資機材－浸出試験方法

JWWA Z 110

水道用資機材－浸出液の分析方法

JIS B 0100

バルブ用語

JIS B 2239

鋳鉄製管フランジ

JIS B 7507

ノギス

JIS G 4303

ステンレス鋼棒

JIS G 4304

熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

JIS G 4305

冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

JIS G 5502：2007

球状黒鉛鋳鉄品

JIS G 5527

ダクタイル鋳鉄異形管

JIS K 6719

プラスチック－ポリカーボネート(PC)成形用及び押出用材料

JIS K 6900

プラスチック－用語

JIS K 7364

プラスチック－ポリオキシメチレン(POM)成形用及び押出用材料JIS Z 8703

試験場所の標準状態

PTC K 03

水道配水用ポリエチレン管定義
この規格で用いる主な用語の定義は，JIS B 0100， JIS K 6900 によるほか，次による。

G 30: 2023
23.1 常温JIS Z 8703 に規定する標準状態の温度を 20℃とし，その許容差を JIS Z 8703 の 3.1（標準状態の温度の許容差）の温度 15 級（±15℃）とした温度状態で，20℃±15℃。
3.2 形式試験継手がその設計により，決定された形式どおりに作られているかどうかを確認するための試験。
なお，形式とは性能，構造，形状及び寸法。
4種類
継手の種類は，形状によって表 1 のとおりとする。
表1

継手の種類

形状による種類5

メカニカルソケット（HPPE×HPPE）

90゜メカニカルベンド

メカニカルソケット（HPPE×DIP）

45゜メカニカルベンド

メカニカルソケット（HPPE×VP）

22 1/2゜メカニカルベンド

メカニカルフランジ短管

11 1/4゜メカニカルベンド

メカニカルキャップ

フランジ付きメカニカルベンド（消火栓）

メカニカル三方チーズ

メカニカルレデューサ

フランジ付メカニカルチーズ

メカニカルレデューサ（HPPE×DIP）

フランジ付メカニカルチーズ(台付き)

メカニカルレデューサ（HPPE×VP）

フランジ付メカニカルチーズ(うずまき)

メカニカルフランジレデューサ

性能
継手の性能は，次のとおりとする。

5.1

継手の性能

継手の性能は，11.3 によって試験を行い，表 2 の規定に適合しなければならない。
表2
性

能項目

耐圧性
破壊水圧強さ

MPa

継手の性能
性

能

適用箇条

漏れ，変形，破損その他の欠点がないこと。

A.1.1

4.0以上

A.1.2

内圧クリープ性

漏れ，破損その他の欠点がないこと。

A.1.3

曲げ水圧性

漏れ，破損その他の欠点がないこと。

A.1.4

へん平性

漏れ，破損その他の欠点がないこと。

A.1.5

負圧性

空気の吸い込みその他の欠点がないこと。

A.1.6引抜性

抜け出しその他の異常があってはならない。

A.1.7

引抜阻止性

引抜阻止力が，管の引張降伏強さより強いこと。

A.1.8

高速引張性

抜け出し，破損その他の異常があってはならない。

A.1.9

繰り返し伸縮性抜け出し，破損その他の異常があってはならない。

A.1.10

破損その他の異常があってはならない。

A.1.11

圧縮性
5.2

継手本体の性能a)

継手本体（塗装前）の耐水圧性は，11.4 a) によって試験を行い漏水があってはならない。

b) ダクタイル鋳鉄管用異種管継手の K 形受口部は， 11.4 b) による継手性能試験を行い合格しなけれG 30: 2023
35.3

浸出性

継手の浸出性

接水部分の浸出性は，11.5 によって試験を行ったとき，JWWA Z 108 の浸出基準に適合しなければならない。
6

外観

6.1

継手鋳鉄部（塗装前）の外観

継手の外観は，内外面が滑らかで，鋳巣，ひび，著しいきず，鋳ばり，その他使用上有害な欠点があってはならない。
6.2継手鋳鉄部（塗装後）の外観

継手の鋳鉄部の塗装後の仕上がり面は，塗り残し，塗りだまり，泡，膨れ，はがれ，異物の付着，著しい粘着，その他使用上有害な欠点がなく，表面は滑らかで寒暑によって異常を生じないものでなければならない。
7構造及び形状
継手の構造及び形状は，次による。

7.1継手の構造

継手の構造は，ゴム輪を圧縮して水密性を保つ方法で，ボルトやナットを締め付けることによってシール性を確保し，さらに抜け止めリングにより管の離脱を防止するものとする。
管の端部には管の変形を抑えるためのインナーコアを挿入すること。
7.28継手の形状

継手の形状の一例を，付図 1 から付図 18 に示す。

寸法
継手の各部の寸法は，付図 1 から付図 18 による。ただし，インナーコアに関する寸法は，表 3 による。

表3インナーコアの差し込み深さ（管端からの寸法）
呼び径

S5011075115100120150125200150G 30: 202349塗装
継手の鋳鉄部には，JWWA G 112 に規定するエポキシ樹脂粉体塗装を施すものとする。ただし，DIP 接合部の押輪については，JWWA K 139 に規定する一液性エポキシ樹脂塗料を使用する。 また，注文者の要求によって，他の塗料を用いて塗装することができる。
10材料
継手の材料は，通常の使用及び施工に十分耐えられるだけの強度及び耐久性を有し，かつ，水質に悪影響を及ぼさないものとする。
なお，主要部品名称及び材料を付表 1 に示す。
11 試験方法
11.1

外観，構造及び形状

継手の外観，構造及び形状は，目視によって調べる。
11.2

寸法

継手の寸法は，JIS B 7507 に規定するノギス，又はこれらと同等以上の精度を有するものを用いて測定する。
11.3

継手の性能試験

継手の性能試験は，任意の代表呼び径にて行うこととし，附属書 A による。
11.4

継手本体の性能試験a) 継手本体（塗装前）の耐水圧性試験は，JWWA G 114 の 15.5 による。
b) K 形受口部の継手性能試験は，JWWA G 114 の附属書 E による。
11.5

浸出試験

継手の浸出試験は，接水する材料について JWWA Z 108（水道用資機材－浸出試験方法）によって行う。
また，浸出液の分析方法は JWWA Z 11012(水道用資機材－浸出液の分析方法)による。

形式試験
継手の形式試験は，呼び径別に製造業者の製作図，製作基準書及び箇条 6～箇条 10 並びに 14 の規定に適合していることを確認した上で，11.3～11.5 の試験を行い，箇条 5 の規定に適合していることを確認する。
なお，製造業者は，試験結果を記録し，注文者の要求がある場合は提出しなければならない。
13

検査
継手の検査は，次の項目について行い，箇条 5～箇条 10 及び箇条 14 の規定に適合しなければならない。

ただし，注文者の承認を得た場合には検査の一部を省略することができる。
a)

外観b)

構造及び形状c)

寸法d)

塗装e)

材料f)

耐圧g)

表示h)

浸出G 30: 2023
514

表示
継手の外側には，次の事項を鋳出し又は容易に消えない方法で表示する。ただし，表示記号は，JWWA Z 100による。
a)の記号b)Ｄの記号c)

製造年（西暦の下２桁）

d)

製造業者名又はその略号e)

呼び径

関連規格

JWWA B 116

水道用ポリエチレン管金属継手

JWWA K 145 水道配水用ポリエチレン管継手
PTC K 13

水道配水用ポリエチレン管継手（呼び径 50，75，100，150, 200 ）ISO 14236

Plastics pipes and fittings－Mechanical-joint compression fittings
for use with polyethylene pressure pipes in water supply systems

ISO 3501:1976

Assembledjoints

Test of resistancetobetween

pull outfittings

andpolyethylene(PE)pressure

pipes－G 30: 2023
6
付表 1

部品番号

継手の主要部品名称及び材料

部品名称

材料

1

本体JIS G 5502：2007 のFCD 450-10

2押輪

JIS G 5502：2007 のFCD 450-10

3リテーナーJIS K 6719 のポリカーボネート

4

爪リング

JIS K 7364 のポリオキシメチレン

5

インナーコアJIS G 4304 又はJIS G 4305の SUS304

6シールパッキン

JWWA K 156 のSBR

7Ｔ頭ボルト・ナット

JIS G 5502：2007のFCD 400-15又は同等品

8

平座金

JIS G 4304 又はJIS G 4305の SUS304

G 30: 2023
7
付図 1

メカニカルソケット(HPPE×HPPE)

単位 mm
LA

呼び径50235

16875252200100264235

150276290

200304387

G 30: 20238付図 2メカニカルソケット(HPPE×DIP)

HPPE 側

DIP 側

単位 mm

備考

呼び径

LA

B

5021916814875260200197100269235232150279290287200301387338

DIP 側の構造及び形状，性能などについてはメーカー基準による。
但し，K 形受口の形状を持つ場合は，寸法について JWWA G 114 による。

G 30: 2023
9
付図 3メカニカルソケット(HPPE×VP)

HPPE 側

VP 側

単位 mm

備考

呼び径

LA

B

5022016816375

238200192

100249235218150268290271200301387340

VP 側の構造及び形状，性能などについてはメーカー基準による。

G 30: 202310付図 4メカニカルフランジ短管単位 mm

備考

呼び径LA5017716875183200100190235

150200290

200257387

フランジ寸法は，JWWA G 114 に規定する呼び圧力 7.5K のフランジ形ダクタイル鋳鉄異形管による。

また, 呼び径 50 のフランジ寸法は, JIS B 2239 に規定する呼び圧力 10K 並形フランジによる。

G 30: 2023
11
付図 5

メカニカルキャップ

単位 mm
呼び径LA50

143

168

75

151

200

100

159

235

150

164

290

200

184387

G 30: 2023
12
付図 6

メカニカル三方チーズ

単位 mm
呼び径LH

A

50× 50

353

177

168

75× 75

393

197

200

100× 75

407

212

235

100×100

437

219

235

150× 75

434

242

290

150×100

474

249

290

150×150

534

267

290

200× 75

496

272

387

200×100

538

277

387

200×150583

297387200×200639

320387

G 30: 2023
13
付図 7

フランジ付きメカニカルチーズ

単位 mm

備考

呼び径LH

A

75× 50

363

120

200

75× 75

393

125

200

100× 50

377

135

235

100× 75

407

135

235

100×100

427

140

235

150× 50

404

170

290

150× 75

434

170

290

150×100

454

185

290

150×150

504

215

290

200× 75

495

220

387

200×100

555

220

387

200×150

575

230

387

200×200

624

230

387

フランジ寸法は，JWWA G 114 に規定する呼び圧力 7.5K のフランジ形ダクタイル鋳鉄異形管による。

また, 呼び径 50 のフランジ寸法は, JIS B 2239 に規定する呼び圧力 10K 並形フランジによる。

G 30: 2023
14
付図 8

フランジ付きメカニカルチーズ(台付き)

単位 mm

備考

呼び径LHA

75× 75393

125

200

100× 75407

135

235

150× 75434

170

290

200× 75495

220387

フランジ寸法は，JWWA G 114 に規定する呼び圧力 7.5K のフランジ形ダクタイル鋳鉄異形管による。

G 30: 2023
15
付図 9

フランジ付きメカニカルチーズ(うずまき)

単位 mm

備考

呼び径LH

A

75× 75

393

185

200

100× 75407

205

235

150× 75

434

235

290

200× 75495

265387

フランジ寸法は，JWWA G 114 に規定する呼び圧力 7.5K のフランジ形ダクタイル鋳鉄異形管による。

G 30: 2023
16
付図 1090°メカニカルベンド

単位 mm
呼び径LA50187

16875

196

200100223

235

150

264

290

200320387

G 30: 2023
17
付図 1145°メカニカルベンド

単位 mm呼び径

LA

50

137

16875

147

200100161235150

195

290200219387

G 30: 2023
18
付図 1222 1/2°メカニカルベンド

単位 mm
呼び径

LA50132

16875

140200100147235150161

290200192387

G 30: 2023
19
付図 1311 1/4°メカニカルベンド

単位 mm
呼び径

L

A

50127

16875

135200100142235150149290200192387

G 30: 2023
20
付図 14

フランジ付きメカニカルベンド（消火栓）

単位 mm

備考

呼び径

LH

A75× 75209

150200

フランジ寸法は，JWWA G 114 に規定する呼び圧力 7.5K のフランジ形ダクタイル鋳鉄異形管による。

G 30: 2023
21

付図 15

メカニカルレデューサ(HPPE×HPPE)

単位 mm
呼び径LAB75× 50248

200

168

100× 75257

235200150×100289290

235200×150370

387

290

G 30: 2023
22
付図 16

メカニカルレデューサ(HPPE×DIP)

HPPE 側

DIP 側

単位 mm
呼び径LA

B

50× 75

264

168

197

50×100

278

168

232

50×150

308

168

287

75×100

270

200

232

75×150

299

200

287

100×150286

235

287

HPPE×DIP

備考

DIP 側の構造及び形状，性能などについてはメーカー基準による。
但し，K 形受口の形状を持つ場合は，寸法について JWWA G 114 による。

G 30: 2023
23

付図 17

メカニカルレデューサ (HPPE×VP)

HPPE 側

VP 側

単位 mm
呼び径LA

B

75 × 50

230

200

163

100 × 50250

235163

100 × 75250

235192150 × 75280290

192

150 ×100

270

290

218

HPPE×VP

備考

VP 側の構造及び形状，性能などについてはメーカー基準による。

G 30: 2023
24

付図 18

メカニカルフランジレデューサ

単位 mm
呼び径L

A

75 × 50

177

168

100 × 75

184

200

150 ×100

194

235

200 ×150

204

290

フランジ×HPPE

備考

フランジ寸法は，JWWA G 114 に規定する呼び圧力 7.5K のフランジ形ダクタイル鋳鉄異形管による。

G 30: 2023
25

附属書 A
（規定）
水道配水用ポリエチレン管メカニカル継手－ 性能試験
A.1

水道配水用ポリエチレン管メカニカル継手の試験方法

A.1.1

耐圧試験

A.1.2

破壊水圧試験

A.1.3

内圧クリープ試験

A.1.4

曲げ水圧試験

A.1.5

へん平水圧試験

A.1.6

負圧試験

A.1.7

引抜試験

A.1.8

引抜阻止性試験

A.1.9

高速引張試験

A.1.10 繰り返し伸縮試験
A.1.11 圧縮試験
A.1.12 評価
表 A.3 の基準で試験を行う。
表 A.3
項目

評価基準

耐圧試験
破壊水圧試験

継手の評価基準漏れ，変形，破損その他の欠点がないこと。
MPa

4.0以上

内圧クリープ性

漏れ，破損その他の欠点がないこと。

曲げ水圧試験

漏れ，破損その他の欠点がないこと。

へん平水圧試験

漏れ，破損その他の欠点がないこと。

負圧試験

空気の吸い込みその他の欠点がないこと。

引抜試験

抜け出しその他の異常があってはならない。

引抜阻止性試験

引抜阻止力が，管の引張降伏強さより強いこと。

高速引張試験抜け出し，破損その他の異常があってはならない。

繰り返し伸縮試験

抜け出し，破損その他の異常があってはならない。

圧縮試験

破損その他の異常があってはならない。

G 30: 2023
26

G 30:2023
水道配水用ポリエチレン管メカニカル継手 解説
この解説は，本体及び付属書に規定・記載した事柄，並びにこれらに関連した事柄を説明するもので，規格の一部ではない。
1

規格制定の趣旨及び経緯

平成 8 年 2 月に水道用ポリエチレンパイプシステム研究会(以下，POLITEC という。)は，給水の安全性・安定性，またライフラインとしての水道施設の強化の観点から，軽量，柔軟性，耐食性，衛生性などの性能を有する高強度・高密度の水道用ポリエチレンパイプシステムを構成する各種製品の普及を通じて，水道事業の発展に寄与することを目的として発足した。
平成 8 年 8 月に POLITEC 内における検討を終え，水道用ポリエチレンパイプシステム研究会規格(案)として呼び径 50，75，100，150，200 の 5 サイズについて水道用強高度ポリエチレン管(案)(PTC－01－1996)及び水道用高強度ポリエチレン管継手(案)(PTC－11－1996)を作成し，平成 8 年 9 月に日本水道協会に規格制定を求める要望書を提出した。
日本水道協会には，配水用ポリエチレン管協会からも同様の要望書が提出され，また，水道事業者からも規格統一の要望があり，”水道配水用ポリエチレン管・継手に関する調査及び規格制定専門委員会”が設置され，審議が重ねられた。その後，平成 9 年 9 月 16 日に JWWA K 144(水道配水用ポリエチレン管)及び JWWA
K 145(水道配水用ポリエチレン管継手)が日本水道協会規格として制定された。 これを受けて POLITEC は，
平成 10 年 3 月 27 日に JWWA K 145 を基礎として，水道配水用ポリエチレンパイプシステムを構築するために最小限必要なベンド(曲管)，チーズ(Ｔ字管)，分水サドル(分水栓)などの異形管類を含めて水道用ポリエチ
レンパイプシステム研究会規格 PTC K 11:1998 を制定した。また，平成 10 年 7 月 21 日に JWWA K 144 及び JWWA K 145 を基礎とし，呼び径 50 及び 200 の 2 サイズについて再検討を行い，水道用ポリエチレンパイプシステム研究会規格 PTC K 02:1998 及び PTC K 12:1998 を制定した。
さらに POLITEC は，水道事業者からの要望に応え，水場，雨天時等の作業を考慮して，水道配水用ポリエチレン管メカニカル継手の検討を行い，平成 13 年 9 月 18 日に本規格を制定した。
その後，PTC K 12 (水道配水用ポリエチレン管継手)，PTC K 02 (水道配水用ポリエチレン管)が廃止となり，それに代わる PTC K 13(水道配水用ポリエチレン管継手)，PTC K 03 (水道配水用ポリエチレン管) が制定されたことを受けて平成 16 年 4 月 2 日，呼び径 50 の T 形・C 形及び，呼び径 200 の C 形を追加。また，接合に際してポリエチレン挿し口との勘合を考慮する必要があることから，インナーコアの差し込み深さを追加する改正を行った。その後，POLITEC と配水用ポリエチレン管協会の統合に伴い，団体名称の変更を行い，
平成 18 年 3 月 17 日に改正した。さらに，寸法規定の見直し，統合により，寸法規定での T 形・C 形の区分を廃止し，平成 18 年 10 月 5 日に本規格の改正を行なった。
本規格の継手が，水道配水用ポリエチレンン管の強度と同等以上であることを規定するため，引抜阻止性能を追加，見直しし，平成 21 年 6 月 17 日に改正した。
その後，水道事業者の要望に応え，製品の種類の多様化と寸法の見直し，及びインナーコアの形状寸法の見直しを行った。また，メカニカル継手類を含めた水道配水用ポリエチレンパイプシステムの耐震性評価を行い，レベル２地震動に対し接合部に求められる性能項目が規定され，平成 30 年 4 月 20 日に改正した。
日本水道協会規格と整合させ、また規格様式の体裁の修正等を行い、平成 31 年 4 月 19 日に改正した。
今回の改正では、本体、押輪等の材質である FCD400-15 又は FCD450-10 を規定する JIS G 5502 について、2007 年版の適用に限定し、令和 5 年 4 月 18 日に改正した。

G 30: 2023
27
2 今回の改正内容
2.1 付表 1

継手の主要部品名称及び材料に記載されている本体、押輪等の材質は、JIS G 5502 に規定する

FCD400-15 又は FCD450-10 とされていたが、JIS G 5502 について、2007 年版の適用に限定した。
2.2 付図 2、16 の寸法 L の見直しを行った。
3 前回平成 31 年 4 月 19 日の改正内容
3.1 引用規格（本体の 2）及び定義（本体の 3）に JIS K 6900 プラスチック―用語を追加した。
3.2 性能（本体の 5.1

表 2）に内圧クリープ性の性能項目を追加した。

3.3 性能（本体の 5.2）に継手本体（塗装前）の耐水圧性と K 形受口部の継手性能を追加した。
3.4 性能（本体の 5.3）に継手の浸出性を JWWA Z 108 の規定に変更した。
3.5 塗装（本体の 9）に JWWA K 139 に規定する一液性エポキシ樹脂塗料を追加した。
3.6 試験方法（本体の 11.3 ）に継手の性能試験は任意の代表呼び径にて行い附属書Ａに纏めた。
3.7 試験方法（本体の 11.4 ）に継手本体（塗装前）の耐水圧性試験及びＫ形受口部の継手性能試験を追加した。
3.8 付図１～18
3.9 附属書 A

呼び径 75～200 のフランジ寸法を JIS G 5527 から JWWA G 114 の規格に変更した。

A.1.3 内圧クリープ試験を参考から規定に変更し追加した。

4 平成 30 年 4 月 20 日の改正内容
4.1 引用規格（本体の 2）JWWA G 114 水道用ダクタイル鋳鉄異形管，JIS B 0100 バルブ用語
4.2 種類（本体の4を追加した。

表1）にフランジ付きメカニカルチーズ(うずまき)，フランジ付きメカニカルベンド(消火栓)，メカニカルレデューサ（HPPE×DIP），メカニカルレデューサ（HPPE×VP），メカニカルフランジレデューサ，を追加した。
4.3 性能（本体の 5表 2）に高速引張性，繰り返し伸縮性，圧縮性の性能項目を追加した。

4.4 寸法（本体の 8表 3）インナーコアの形状及び寸法を見直し，一部変更した。

4.5 試験方法（本体の 11図 1，図 2）試験状態図を変更した。

4.6 試験方法（本体の 11.10～12）11.10 高速引張試験，11.11 繰り返し伸縮試験，11.12 圧縮試験を新しく規定した。
4.7 付表 1 インナーコアの形状変更に伴い図を変更した。
4.8 付図１～18種類の追加，及びインナーコアの形状変更に伴い図を変更し，寸法の記載方法の見直しを行った。また、呼び径 75～200 のフランジ寸法を JIS G 5527 から JWWA G 114 の規格に変更した。
5平成 21 年 6 月 17 日の改正内容

5.1 性能(本体の 5表 2) 引抜阻止性を追加した。既に，POLITEC 設計マニュアルの 5．参考資料 5.2 に示しているように，本規格による継手は，水道配水用ポリエチレン管の強度と同等以上が確認されており，それを引抜阻止性として規定した。
5.2 寸法(本体の 8) 引抜阻止インナーコアの差し込み深さを示す図については，改正前の図の C 形のみを記載した。
5.3 試験方法(本体の 11.9) 引抜阻止性試験を追加した。なお，管が降伏したことを確認できるところまでとは，管の縮径が始まったことを確認できるまでということである。また，引張速度 100mm／sec での高速引抜試験を，呼び径 50～150 について実施した結果，ここでも接合部が管と同等の性能を有することが確認されている。
5.4 付表 1

部品名称，材料について見直しし，一部削除した。なお，継手図については改正前の図の C 形のみを記載した。
5.5 参考付図 1～13図を見直しし，一部削除した。

G 30: 2023
286

平成 18 年 10 月 5 日の改正内容

6.1 参考付図 1～13

寸法規定を変更，T 形・C 形の区分を廃止した。

6.2 JDPA G 1037（呼び径 50ｍｍダクタイル鋳鉄管）の廃止にともない,関連する引用規格及び呼び径 50 のフランジ寸法に関する記述を JIS B 2239 に変更した。 なお,フランジ寸法については,JDPA G1037 と同じである。
6.3

引用規格(本体の 2)

JIS K 6719（プラスチック－ポリカーボネート(PC)成形用及び押出用材料），JIS K7364（プラスチック－ポリオキシメチレン(POM)成形用及び押出用材料）を追加した。
6.4

検査(本体の 13) 浸出検査を追加した。

6.5

付表１継手の主要部品名称及び材料

部品番号３．リテーナの材質を合成樹脂から JIS K 6719 のポリカーボネートへ，部品番号４．ウエッジリング，爪リングの材質を合成樹脂から JIS K 7364 のポリオキシメチ
レンへ変更した。
部品番号７．Ｔ頭ボルト・ナット（Ｔ形）の材質を JIS G 4303 の SUS403 から JIS G 4303 の SUS403,SUS304又は同等品へ変更した。
7平成 18 年 3 月 17 日の改正内容

7.1 団体名を水道配水用ポリエチレンパイプシステム研究会から配水用ポリエチレンシステム協会へ変更した。
8平成 16 年 4 月 2 日の改正内容

8.1

引用規格

PTC K 12 (水道配水用ポリエチレン管継手)，PTC K 02 (水道配水用ポリエチレン管)が廃止となり，それに代わる PTC K 13 (水道配水用ポリエチレン管継手)，PTC K 03 (水道配水用ポリエチレン管) が制定されたため，PTC K 12 および PTC K 02 の表記を，それぞれ PTC K 13 および PTC K 03 に改正した。
8.2寸法(本体の 8 )インナーコアの差し込み深さ（最大値）を PTC K 02 に合わせて追加した。

8.3寸法(本体の 8 )呼び径 50 の T 形・C 形及び，呼び径 200 の C 形を追加した。

9 規格制定時の各項の内容
9.1 引抜試験(本体の 11.8) 引抜試験は，継手と水道配水用ポリエチレン管の接合部へ実際に加わる軸方向の引張り応力を想定し，継手の接合部における耐力を明確にするため規定した。
引張試験における方法は JWWA B 116（水道用ポリエチレン管金属継手）
や ISO 3501:1976(Assemb-led joints
between fittings and polyethylene(PE)pressure pipes－Test of resistance to pull out)に準拠し，表 3 の軸荷重は，ISO14236:2000(E)(Plastics pipes and fittings－Mechanical-joint compression fittings for use with polyethylene pressure
pipes in water supply system-s)に準じて定めたものである。
試験時における環境温度は，常温（20℃±15℃）としているが，試験環境が整うのであれば試験中における温度変化は極力少ないようにし，またその温度は 20℃付近に保って行うのが望ましい。
軸荷重は，管寸法から管厚部の断面積を計算し，この数値から管素材に対する最大許容応力の 1.5 倍に相当する軸方向応力を発生するために必要な荷重とした。
表 4 における軸荷重の値は，使用する水道配水用ポリエチレン管は PE100 であるのでその時の試験応力をISO 14236 に準じ 7.2(MPa)とし，次式によって算出した。
ＦＴ＝1.5σＴπｅｎ(ｄｎ－ ｅｎ)
ここに，ＦＴ：軸荷重(Ｎ)σＴ：管材に働く軸応力(MPa)＜PE100：7.2＞

G 30: 2023
29
ｅｎ：管の厚さ(mm)ｄｎ：管の基準外径(mm)